PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK BESI SEBAGAI BAHAN CAMPURAN PASIR PADA PEMBUATAN PAVING BLOCK TERHADAP KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR
Alvin Ary Setiawan 1 ,Anita Intan Nura Diana 2,*
1 Prodi  Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja Sumenep.
2 Prodi  Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja Sumenep. Email : 1 Alvinwiraraja@gmail.com
2 Anita@Wiraraja.ac.id

## Abstract
One  of  the  means  of  transportation  that  is  often  used  in  road  pavement  is  paving  b l ock. Paving  blocks  are  also  widely  used  for  building  construction  such  as  yards,  sidewalks,  parks, parking  lots  and  others.  Paving  block  is  made  from  a  mixture  of  portIand  cement,  water  and aggregate with or other materials. This study aims to determine the effect of adding iron powder to the compressive strength and water absorption of brick paving.This research is an experiment conducted  in  the  laboratory.  This  research  design  was  carried  out  on  3  treatments.  The  data analysis  used  in  this  research  uses  a  simple  linear  regression  analysis.  Regression  analysis  was used  to  determine  the  effect  of  adding  iron  powder  to  the  compressive  strength  and  absorption capacity  of  brick  paving.The  research  results  show  that  there  is  a  significant  effect  with  the addition of iron powder, but the addition of too much iron powder can also reduce the strength of the  paving  itself.  The  result  of  this  research  shows  that  the  maximum  compressive  strength  is 221.42  MPa  at  25%  variation,  while  the  minimum  compressive  strength  is  210.59  MPa  at  5% variation. And the maximum absorption is 9.758 at 5% variation, while the minimum absorption is 8.546 at 25% variation.
Keywords: effect, iron powder, compressive strength, water absorption

## Abstrak
Sa l ah  satu  dari  sarana  transportasi  yang  sering  digunakan  da l am  perkerasan  ja l an  yaitu paving  b l ock. Paving  b l ock  juga banyak  digunakan  sebagai  kontruksi  bangunan  seperti pekarangan  rumah,  trotoar,  taman,  tempat  parkir  dan  Iain  –  Iain. Paving  b l ock terbuat  dari campuran  semen  portIand,  air  dan  agregat  dengan  atau  bahan  Iainnya.  PeneIitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk besi terhadap kuat tekan dan daya serap air pada paving bIock. PeneIitian ini merupakan eksperimentaI yang di l akukan di l aboratorium. Rancangan pene l itian ini di l akukan terhadap 3 per l akuan. Ana l isis data yang digunakan daIam peneIitian ini menggunakan  anaIisis  regresi  Iinier  sederahana.  AnaIisis  regresi  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  penambahan  serbuk  besi  terhadap  kuat  tekan  dan  daya  serap  pada paving  bIock. Hasi l pene l itian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  cukup  signifikan  dengan  adanya pembahan  serbuk  besi,  namun  penambahan  serbuk  besi  yang  terIaIu  banyak  juga  dapat mengurangi  kekuatan  paving  itu  sendiri.  Hasi  pene l itian  menunjukkan  kuat  tekan  maksimum sebesar 221.42 Mpa pada variasi 25%, sedangkan kuat tekan minimum sebesar 210.59 Mpa pada variasi  5%.  Dan  untuk  penyerapan  maksimum  sebesar  9,758  pada  variasi  5%,  sedangkan penyerapan minimum adaIah sebesar 8,546 pada variasi 25%
Kata Kunci : pengaruh, serbuk besi, kuat tekan, penyerapan air

## 1. Pendahuluan
Paving  block merupakan salah satu  bahan  bangunan yang  digunakan  sebagai  lapisan atas struktur  jalan  selain  aspal  dan  beton.  Sekarang  ini  banyak  yang  memilih paving  block dibandingkan perkerasan lain seperti cor beton maupun aspal. Meningkatnya minat konsumen terhadap paving block karena kontruksi perkerasan paving block ramah lingkungan dimana paving block sangat baik dalam membantu konservasi air tanah, pelaksanaannya yang lebih cepat, mudah dalam pemasangannya dan pemeliharaannya, memiliki aneka ragam bentuk yang menambah nilai estetika, serta harganya mudah dijangkau.
Paving  block adalah  komposisi  bahan  bangunan  yang  terbuat  dari  campuran  semen portland, air dan agregat halus dengan atau tanpa bahan tambah lainnya yang tidak mengurangi mutu dari  beton  tersebut.  Dengan  menggunakan  bahan  baku  utama  semen,  biaya  untuk  produksi paving block ini  peneliti  rasa  masih  cukup  tinggi.Semen  merupakan  bahan  utama  yang  paling  berpengaruh dalam  pengerasan  dan  pengikat  pada paving  block . Pozzolan terdiri  dari  campuran silica dengan campuran  alumunium  yang  memiliki  sedikit  sifat  semen. Pozzolan akan  bereaksi  dengan kalsium hidroksida pada  suhu  biasa  dan  membentuk  bahan  yang  memiliki  sifat  semen,  sehingga  membuat beton semakin padat dan kuat tekannya bertambah.
Serbuk besi  adalah hasil dari sisa potongan atau sisa pembubutan besi  tuang yang merupakan  hasil  pemakaian  di  industri.  Ada  tiga  jenis  besi  tuang  yang  banyak  digunakan yaitu besi tuang kelabu ( grey cast iron ), besi tuang ulet atau besi tuang nodular ( nodular cast iron ), dan besi tuang putih ( white cast iron ), ketiga jenis besi tuang ini mempunyai komposisi kimia  yang  hampir  sama.  Pemakaian  besi  industri  menghasilkan  limbah  buangan  berupa serbuk  besi  yang  merupakan  hasil  langsung  dari  sisa  pembubutan  dan  pemotongan  besi. Serbuk  besi  ini  tidak  hanya  didapat  dari  industri  namun  juga  dapat  diperoleh  dari  berbagai tempat seperti di lingkungan sekitar dan bengkel pembuatan pagar dengan cara menggunakan daya kekuatan magnetLimbah serbuk besi memiliki kesamaan karatkteristik dengan pasir jika dilihat dari ukuran dan gradasinya.

## 2 . Rumusan Masa lah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  terdapat  rumusan  masalah  yang  akan  di  bahas yaitu,  Bagaimana  pengaruh  penambahan  serbuk  besi  terhadap  kuat  tekan  dan  daya  serap paving block

## 4. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pemakaian  serbuk  besi terhadap kuat tekan dan daya serap paving block

## 3. Metode Penelitian
Bersumber  latar  belakang,  rumusan  masalah  serta  tujuan  penulisan  yang  sudah diatur  di  Bab  I,  metode  yang  digunakan  pada  penelitian  inni  ialah  metode  eksperimen. Menurut Sugiono (2011:72) metode eksperimen ialah suatu metode yang dipakai dalam suatu penelitian untuk mengetahui perlakuan, dampak, pengaruh pada subjek lain pada saat kondisi terkendali.
Penelitian  ini  dilakukan  sebuah  eksperimen paving  block dengan  agregat halusnyang  dicampur  dengan  limbah  serbuk  besi.  Penelitian  ini  menggunakan  semen  type  1 dikarenakan  mampu  digunakan  pada  keaadaan  normal  dan  tidak  memerlukan  persyaratan khusus. Limbah serbuk besiyang digunakan 25% dari berat pasir.Berikut merupakan diagram alur yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian seperti dibawah ini :

## MULAI
Identifikasi Masalah Cakupan Masalah Data Primer eksperimen Data Sekunder Penelitian terdahulu, studi literatur Perhitungan Mix Desain Pembuatan Benda uji
Alat dan Bahan

## Perawatan Benda Uji
Perawatan paving block berumur 28 hari

## Pengujian Benda Uji
Kuat Tekan dan Serapan Air
Pengumpulan data
Rumusan Masalah
A

## Gambar 1. Diagram alur penelitian
2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  ialah  bertujuan  untuk  membuat  suatu  produk  inovasidari pemanfaatan  limbah  serbuk  besi  sebagai  pengganti  sebgaian  pasir  pada  material paving block, Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Madura dipilih sebagai lokasi dalam melakukan  penelitian  selama  kurang  lebih  3  bulan.Obyek  penelitian  berupa  pemanfaatan limbah  serbuk  besi  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  pasir  terhadap  kuat  tekan  dan  daya serap air.

## 2.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam peneliatian ini adalah paving block yang di tambah dengan limbah serbuk besi sebagai bahan campuran atau pengganti sebagian pasir dengan variasi campuran limbah serbuk besi
Dalam  penelitian  ini  sampel  yang  digunakan  dalam  pembuatan  paving  block berbahan  serbuk  besi  dengan  menggunakan  variasi  berat  tumbukan  untuk  mencapai  kuat tekan maksimum dan daya serap air minimum dengan jumlah sempel sebanyak 5 buah benda uji, setiap perlakuan 3 buah benda uji untuk kuat tekan dan 2 benda uji untuk penyerapan air dengan  variasi  penambahan  limbah  serbuk  besi  0%,  5%,  15%  dan  25%.  Jadi  secara keseluruhan total sampel yang akan dibuat sebanyak 20 sempel.

## 2.4 Prosedur Pengumpulan Data
Data yang di ambil dalam penelitian ini merupakan data primer serta informasi sekunder. Data  primer,  dimana  ada  uji  bahan  dalam  penelitian  ini  ialah  hasil  dari  pengujian  kuat  tekan paving block dengan  campuran  limbah  serbuk  besi  pada  agregat  halus  yang  dilaksanakan  di  Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Madura.

## 3. Hasildan Pembahan
Hasil  yang  diperoleh,  sebelumnya  dilakukan  pengujian  analisis  regresi  linier sederhana  harus  dilakukan  uji  terlebih    dahulu  untuk  mengetahui  apakah  data  memenuhi persyaratan  untuk  dilakukan  uji  regresi  linier  sederhana.  Pengujian  yang  dilakukan  adalah asumsi  klasik,  uji  asumsi  klasik  yang  sering  dilakukan  yaitu  uji  heteroskedestitas  dan  uji
Hasil dan Pembahasan Kesimpulan SELESAI A
linieritas.  Pada  penelitian  ini  memakai  teknik  analisis  data  berupa  analisis  regresi  linier sederhana, maka asumsi klasik yang digunakan hanya uji heteroskedestitas dan uji linieritas.
Tabel 1. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Campuran Conblock
Bahan Kebutuhan bahan (kg) Variasi 0% Variasi 5% Variasi 25% Semen 3.315 3.315 3.315 pasir 12.07 11.467 9.053 Air 1.325 1.325 1.325 Serbuk besi 0 0.603 3.017

## Gambar 2.Grafik Kuat Tekan paving block
Pada gambar 2. menunjukkan hasil kuat tekkan rata – rata paving block mengalami kenaikan  dan  penurunan.  Dari  grafik  dapat  diketahui  benda  uji  penambahan  serbuk  besi variasi 25% menunjukkan kuat tekan rata-rata tertinggi mencapai 17.12 N/mm 2 . Untuk benda uji penambahan serbuk besi variasi 0% menunjukkan kuat tekan rata-rata terendah mencapai 14.84 N/mm 2 .
Tabel 2.Uji heteroskedestisits Data Kuat Tekan Paving Blockdengan Variasi CampuranSerbuk Besi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.362 .401 3.399 .027 serbuk besi .020 .027 .346 .738 .502
a. Dependent Variable: Res_Abs
Dijelaskan sebelumnya data tikatakan terjadi gejala heteroskedestisitas apabila nilai Sig.  lebih besar dari  0,05. Berdasarkan tabel output uji heteroskedestisitas kuat  tekan yang terdapat pada tabel “Coefficients” diketahui nilai Sig. untuk X adalah 0.502 lebih besar dari
14.84 16.6 17.12 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 0% 5% 25% Kuat Tekan Rata - Rata Kuat Tekan Rata - Rata VARIASI

## 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskestisitas dalam model regresi
Tabel 3.Uji regresi Linier Sederhana Data Kuat Tekan Paving Blockdengan Variasi Campuran Serbuk Besi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 276.175 71.641 3.855 .006 serbuk besi 3.938 4.867 .292 .809 .445
a. Dependent Variable: kuat tekan
Y = 276.175 + 3.938 X
Y  adalah  Kuat  Tekan,  X  adalah  Variasi  Serbuk  besi.  Persamaan  diatas  dapat  di artikan  konstanta  persamaan  sebesar  276.175.  apabila  X  0  atau  komposisi  1pc  :  4pc,  maka kuat tekan paving block (Y) nilai nilai positif sebesar 276.175 Mpa. Koefisien regresi variabel komposisi campuran paving block (X) sebesar 3.938

## Tabel 4.Uji Linieritas Data Kuat Tekan Paving BlockDengan Variasi Campuran
Serbuk Besi
ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square F Sig. kuat tekan * serbuk besi Between Groups (Combined) 32354.889 2 16177.444 .614 .572 Linearity 16284.24 1 16284.024 .618 .462 Deviation from Linearity 16070.865 1 16070.865 .610 .464 Within Groups 158035.333 6 26339.222 Total 190390.222 8
Dijelaskan apabila sebelumnya data dikatakan jika nilai Sig. α maka H0 ditolak – jika  nilai  Sig.  α  maka  H0  diterima.  0.464  0,05  maka  H0  diterima  artinya  ada  hubungan yang  linier  antara  serbuk  besi  terhadap  kuat  tekan.  Karena  nilai  Sig.  0.464  jauh  lebih  besar dari 0,05.
Tabel 5. Uji heteroskedestisits Data Daya SerapPaving Blockdengan Variasi Campuran Serbuk Besi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.362 .401 3.399 .027 serbuk besi .020 .027 .346 .738 .502
a. Dependent Variable: Res_Abs
Dijelaskan sebelumnya data tikatakan terjadi gejala heteroskedestisitas apabila nilai Sig. lebih besar dari  0,05.  Berdasarkan tabel output uji heteroskedestisitas daya serap yang terdapat pada tabel “Coefficients” diketahui nilai Sig. untuk X adalah 0.738 lebih besar dari 0,005. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskestisitas dalam model regresi
Tabel 6. Uji Linieritas Data Daya Serap Paving Block

## Dengan Variasi Campuran Serbuk Besi
ANOVA Table Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Daya serap * serbuk besi Between Groups (Combined) 9,345 2 4.637 1.630 .332 Linearity .928 1 .928 .324 .609 Deviation from Linearity 8.417 1 8.417 2.936 .185 Within Groups 8.602 3 2.867 Total 17.947 5
Dijelaskan  sebelumnya  data  dikatakan  jika  nila  Sig.    α  maka  H0  ditolak  –  jika nilai Sig.  α maka H0 diterima. 0.185 0,05 maka H0 diterima artinya ada hubungan yang linier antara serbuk besi terhadap daya serap air. Karena nilai Sig. 0.185 jauh lebih besar dari 0,05.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasiI  dan  pembahasan  pada  Bab  IV  ada  beberapa  yang  dapat disimpuIkan  yaitu  untuk  Pengujian  kuat  tekan  rata  –  rata  dan  penyerapan  rata  -  rata paving bIock. Untuk  kuat  tekan  rata  -rata  variasi  0%  sebesar  14.84  Mpa,  variasi  5%  sebesar  16.60 Mpa  dan  variasi  25%  sebesar  17.12  Mpa.  dan  berdasarkan  penyerapa  rata  -rata  varisi  0% sebesar 6.697 Mpa, variasi 5% sebesar 9.758 dan variasi 25% sebesar 8.546.
Persamaan  regresi  kuat  tekan  yang  di  peroIeh  adaIahY  =  276.175  +  3.938 XBersarkan HasiI uji T terdapat thitung = 0,809 ≥ 1,894 (Ho ditoIak). Dengan demikian dapat diambil  keputusan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  penambahan  variasi serbuk  besi  terhadap  kuat  tekan conblock .  Dan  untuk  Persamaan  regresi  daya  serap  yang  di peroIeh adaIah Y = 7.979 + 0.036 X. Berdasarkan hasiI uji T terdapat thitung = 0,456 ≥ 2.131 T tabel = 2.131. Dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara penambahan variasi serbuk besi terhadap kuat tekan conblock .
Refrensi
[1] Badan  Standart  Nasiona l .  1996. Standart  Nasiona l Indonesia(SNI)  03-0691-1996bata beton (paving b l ock). Jakarta: BSN
[2] Badan  Standart  Nasiona l .  1990 .  Standart  Nasiona l Indonesia  (SNI)  03-0691-1990 Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat HaIus . Jakarta : BSN
[3] Badan Standart NasionaI. 1990. Standart NasionaI Indonesi (SNI) 3-1971-1990 Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Jakarta : BSN
[4] SK  SNI  M-14-1989-F,  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton,  Departemen  Pekerjaan Umum, Jakarta
[5] Fansuri,  Subaidillah,  and  Anita  Intan  Nura  Diana.  "PENGARUH  KUAT  TEKAN BETON  DENGAN  MENGGUNAKAN  LIMBAH  SERBUK  BESI  SEBAGAI ADMIXTURE  AGREGAT  HALUS." Jurnal  Ilmiah  MITSU  (Media  Informasi  Teknik Sipil Universitas Wiraraja) 8.1 (2020): 26-32.
[6] Kurniati,  Ayang.  "PENGARUH  PEMAKAIAN  LIMBAH  SERBUK  BESI  SEBAGAI FILLER  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON  fc’41,  5  Mpa." Abstract  of Undergraduate  Research,  Faculty  of  Civil  and  Planning  Engineering,  Bung  Hatta University 2.2 (2020): 1-2.
[7] Paryati,  Ninik.  "Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Penambahan  Serbuk  Besi  Dan Baja." Bentang: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 3.1 (2015): 20-31.
[8] Purwanto,  Herri,  and  Utari  Cakra  Wardani.  "Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Besi Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu K225." Jurnal Deformasi 5.2 (2020): 103-112.